COSMOS. 635 



M. Froment, l'habile mecanien, a bien voulu se charger. Le 

 bore doit done etre considere jusqu'ici comme le plus dur de 

 tous les corps connus, avec le diamant, ou aii moins apres le 

 diamant. 



La forme cristalline du bore est encore a trouver : nous avons 

 eu souvent dans nos echantillons des cristaux debore assez volu- 

 mineux, mais en les regardant de pres, on voit que ce sont des 

 macles tres-compliques, provenant de l'accolement regulier 

 d'un grand nombre de cristaux elementaires tres-petits. La lu- 

 miere polarisee semble bien indiquer, par le retablissementde la 

 clarte entre deux prismes de Nicol, que les cristaux n'appar- 

 tiennent pas au systeme regulier. Mais avec une substance aussi 

 refringente et composee d'un aussi grand nombre d'elements cris- 

 tallins disposes regulierement, il peut rester encore des doutes, 

 meme apres une experience si concluante en tout autre circons- 

 tance. 



Le bore pulverulent, qu'il est a peu pres impossible d'obtenir pur 

 par le procededeGay-Lussac et Thenard, aete fondu par M. Des- 

 pretz avec la pile. En employant seulement la chaleur developpee 

 par le gaz tonnant, je n'ai pu voir d'effet cle fusion sensible 

 produit par cette haute temperature. 



Le bore cristallise , fortement chauffe , resiste a Taction de 

 l'oxygene. Cependant il s'oxyde a la temperature ou le diamant 

 brule ; mais une petite couche d'acide borique qui se forme a sa 

 surface et qu'on apercoit facilement, empecbe Taction de se pro- 

 pager. 



Le chlore, au contraire, agit avec une energie remarquable sur 

 le bore qui s'enflamme au rouge dans une atmosphere de ce gaz 

 et se transforme en chlorure de bore gazeux : il est difficile d'a- 

 voir du chlore assez sec pour qu'un peu de fumee ne se pro- 

 duise dans cette experience ou Ton voit aussi se deposer de Ta- 

 cide borique, provenant de Tair et de Teau contenus dans le 

 chlore. Le bore cristallise brule ainsi sans residu et alors on 

 voit se manifester le phenomene du gonflement des cristaux 

 qui caracte"rise la combustion du diamant dans l'oxygene, d'a- 

 pres la remarque de M. Dumas. 



Chauffe au chalumeau entre deux lames de platine, il deter- 

 mine immediatement la fusion du metal par suite de la formation 

 d'un borure tres-peu refractaire. 



Tous les acides, quels qu'ils soient, purs ou melanges, n'ont 

 aucune action sur le bore, soit a froid soit a chaud. Seulement, 



